160 



Ausserdem Spuren von Kobalt, Wasser und Kohlensäure. Enthält er kein Man- 

 gan oxyd ? 



Berthier (Martit von Framont.) : Ann. Mines III Ser. III, 39. — Berzelius: 



Schwgg. J. XV, 290. — Fuchs: J. f. pr. Chem. XVII, 160. — Genth: Ann. Chem. 



Pharm. LXVI, 277. — Karsten: Archiv XVI, 47. — v. Kobell: Schwgg. J. LXII, 



195. LXIV, 429. J. f. pr. Chem. I, 81. — Ramme 1 sb e r g : Pogg. Ann. GIV, 536. — 



W ine kl er: Vierteljahrssch. f. pr. Pharm. V, 241. 



Magnoferrit. 



Verhält sich wie Eisenoxyd, verliert aber bei der Reduktion in Wasserstoff 

 nur 24 p. C. am Gewicht. 



Ist in Chlorwasserstoffsäure schwer auflöslich. 



Nach meinen Untersuchungen ist der Eisenglanz vom Vesuv häufig ver- 

 wachsen mit regulären Oktaedern, welche stark magnetisch sind, und ein 

 braunschwarzes Pulver geben. Man hielt sie lange für Eisenoxyd, bis ich nach- 

 wies, dass sie eine Verbindung von Eisenoxyd und Magnesia darstellen, die sich 

 freilich von dem begleitenden rhomboedrischen Eisenglanz nicht vollständig 

 trennen lässt. Am ausgezeichnetsten hat sich diese Verbindung aus den Fuma- 

 rolen nach der Eruption von 1855 gebildet; ihre Krystalle, die Scacchi genau 

 beschrieben hat, sind von feinen Eisenglanzblättchen durchwachsen, welche 

 unter sich und einer Oktaederfläche parallel liegen. Das spec. Gewicht des mit 

 dem Magnet unter Wasser ausgezogenen Pulvers ist = 4,568 — 4,6H — 4,638 — 

 4,654, je nach der Menge des beigemischten Eisenglanzes, jedenfalls weit ge- 

 ringer als Magneteisen. Sie sind mit löslichen Salzen gemengt, Chlorüren und 

 Sulfaten von Kali, Natron und Kalk. 



1. Eruption vom J. 1855. a) Krystalle im Ganzen; 6, c, d) Analysen von mit 

 dem Magnet ausgezogenem Pulver. 



2. Aelterer Eisenglanz vom Vesuv, auf röthlicher zersetzter Lava. Dem Magnet 

 folgsamer Antheil. 



1. 2. 



a. b. c. d. 



Eisenoxyd 86,96 85,00 85,05 84,20 84,35 



Magnesia 12,58 13,69 13,95 16,00 15,65 



Kupferoxyd — - 0,60 1,01 — — 



99,54 99,29 100,01 100,20 4 00. 

 Verlust in Wasserstoff 25,88 25,33 25,62 



Sauerstoff von Eisenoxyd (Cu) 26,09 25,62 25,71 25,26 25,30 

 In den magnesiareichsten Proben ist der Sauerstoff der Magnesia und des 

 Eisenoxyds = 1:4. Enthielte die Substanz keinen Eisenglanz beigemengt, so 

 wäre sie demnach eine Verbindung von 3 At. Magnesia und 4 At. Eisenoxyd, 



Mg 3 Fe 4 . 

 Ist sie aber, ihrer Form zufolge, dem Magneteisen analog, eine Verbindung von 

 1 At. Magnesia und 1 At Eisenoxyd, 



%Fe, 

 so ist ein Viertel des Eisenoxyds als beigemengter Eisenglanz zu betrachten. 



